SUR VHIST. SATURELLE ET LE5 ARTS. 461 



neanmoins bon , propre \ etre employe & en meme temps fort dur. 



XX, Dans la vue de rcmtjdier un pen a la lenteur de la fufion qui 

 pouvoit venir du quartz, je fis londre un nouveau melange de 12 parties 

 de verre cryftallin , 1 8 de minium , ^ de potalle , <j. de nitre , 2 de borax , 

 3 de chaux d'etain , & -^ de chaux de cobalt ; le tout avec les mcmes pre- 

 cautions deji indiquees. J'obtims un verre d'un bleu-clair, qui aprcs avoir 

 ere broye avec dc I'eau 6c etendu fur de petits vailTeaux de fer , comnie 

 des theicres, donna a la chalcur vive du fourneau d'elTaiun email brillant, 

 uni ik egal , d'un gri'; de petle. La couverre ^toit meme d'une bonne epaif- 

 feur , ce qui depend dun peu d'adrefTe dans la pratique. 



Un vailfeau de fer, qui avoit ete enduit un peu inegalement avec le 

 melange du n°. ip , a ete verni une feconde fois avec celui-ci, &: ii a 

 ptis par ce moyen beaucoup plus d'eclat. 



J'ai encore eflaye de peindre fur cet email avec ce qu'on appelie 

 pourpre mineral , employe avec un peu de quartz en poudre, de nitre Sc 

 de borax; ce qui donna une peinture d'un trcs-beau rouge. 



La chaux d'etain dont je me fuis fervi avoit ere preparee fuivant la 

 methode de M. de Montamy , dans fon Traite des Couleurs pour la pein- 

 ture en email (page yi ) , par la calcination avec le fel commun. 



J'ai encore eifaye de meler les mcmes ingrediens dans des proportions 

 differentes , & fans y ajouret la chaux d'etain ; mais comme aucun de ces 

 melanges n'a niieux reulli que celui ci , le detail en feroit aulli inuti'.e 

 qn'cnnuyeux. 



II faut neanmoins obferver que quoique la dernieie compofition foic 

 plus belle fur le fer & plus unie que les deux autres , elle a I'inijonve- 

 nient , a caufe d-s fels qui s'y trouvent , de ne pas refifter aux acidcs vege- 

 raux les plus forts , & encore moins aux acides mineraux : mais comme 

 le vailfeau qui en eft convert fouffre , fans ctre endommage, le palTage 

 fubit du chaud & du fioid , ainfi que la cuiffon & febuUirion de toutes 

 les matieres grades lixivielles , & meme des acides foibles qui entrent dans 

 la preparation des alimens , cct email peut etre applique a une infinite 

 d'ufages, & principalement pour les theieres ; d'autant plus qu'il n'efl pas 

 trop fragile , nifujet a fe fendre . pourvu qu'on nc I'expofe pas a des chocs 

 violens. Le fer paroif meriter la preterence , en ce que c'eft le metal le 

 plus neceflaire, & par cela meme le mcins cher; que d'aiUeurs il peuc 

 etre manie phis rudement que le cuivre, dont I'email feroit bientot altere. 

 J'ajoute que le fer eft encore moins dangereux pour la fante dans les 

 cas ou-l'^mail viendroit a fe brifcr en quelques endroits.' On comprend 

 aifement que cct email ne peut-ctre employe que pour des vaifleaux de 

 fer battu , & non fur ceux de fer fondu , ces derniers etant toujour"; trop 

 ^pais pour pouvoir ctre echauffes a(Lz promptemct-.t ; plus il fauc de temps 

 pour les rougir, plus il fe forme d'ecailles de fer bruie, & plus I'email 

 eft endommage. 



